196 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. XIV. Nr. 13 



stande als Schamottemehl hinzugesetzt. Auch 

 grober scharfkantiger Quarz kann als solches 

 mit gutem Erfolge verwendet werden. 



Durch diese Zusatze wird eine grofiere Dichtig- 

 keit der feuerfesten Steine obne allzu grofie 

 Schwindung erreicht. 



Es ist klar, dafi die Einwirkung von Sauren, 

 Alkalien oder Feuergasen auf ,,Schamottesteine", 

 wie diese feuerfesten Steine nunmehr heifien, um 

 so kleiner sein wird, je grofier ihre D i c h t e ist. 



Aber auch ein rein chemisches Moment 

 ist bei der Beurteilung des Grades der Feuer- 

 festigkeit von Schamottesteinen in Betracht zu 

 ziehen, das sich nicht verallgemeinern Ia6t, son- 

 dern fiir jeden speziellen Fall einer Priifung unter- 

 zogen werden mufi. 



Die Intensitat der Wirkung zerstorender 

 Agentien wird sich namlich sowohl nach der Zu- 

 sammensetzung dieser Agentien bzw. Feuergase, 

 als auch nach der der verwendeten Schamotte- 

 steine richten. 



So hat sich als allgemein giiltige Regel heraus- 

 gestellt, dafi feuerfeste Steine mit stark basi- 

 schem Charakter gegen Alkalien eine grofiere 

 Widerstandsfahigkeit besitzen, dafi dagegen solche 

 mit hohem Kieselsauregehalt gegen Sauren 

 diese Eigenschaft zeigen. 



Z. B. brauchen die Zuckerraffinerien bei dem 

 Strontianverfahren fiir ihre Ofen hochbasische 

 feuerfeste Steine, die |sie aber meistens noch aus 

 England beziehen, da in Deutschland kein ge- 

 eignetes Material vorhanden zu sein scheint, das 

 die erforderlichen Eigenschaften hat. Trotzdem 

 werden auch die englischen Steine verhaltnis- 

 mafiig stark angegriffen und miissen ofter erneuert 

 werden. 



Dagegen besitzen einen liohen Grad von 

 Saure festigkeit die Dinassteine (Dinas 

 bricks), die fast ausschliefilich aus Siliciumoxyd 

 (94 98 / ) und etwas Tonerde, Kalk und Eisen- 

 oxyd bestehen ; wahrend sie also grofie Wider- 

 standsfahigkeit gegen Sauren haben , wirken 

 basische Stoffe leicht auf sie ein. 



Zum Unterschied von den im Feuer schwinden- 

 den tonreichen Steinen dehnen sie sich im Feuer 

 betrachtlich aus; das kommt daher, dafi sie fast 

 gar keine Kollo idst of fe, denen die Schwin- 

 dung eigentumlich ist, enthalten. 



Die Dinassteine konnen hohe Warmegrade 

 zwar vertragen, sind aber sehr empfindlich gegen 

 plotzlichen Temperaturwechsel. 



Diese Eigenschaft haben Frodukte, die aus 

 Graph it und Ton hergestellt werden; diese 

 bleiben bei schnellem Temperaturwechsel unver- 

 andert. 



Die sog. hessisch en Tiegel werden aus Ton 

 und Sand hergestellt, sind aber von geringerer Feuer- 

 bestandigkeit als Graphittiegcl. 



Damit ist so ziemlich die Grenze der Feuer- 

 festigkeit der Steine erreicht; sie liegt etwa bei 

 1830, dem Schmelzpunkt des reinen Kaolins und 

 des Tonschiefers : 1850. 



Die Brenntemperatur der Schamottesteine liegt 



zwischen Segerkegel 10 und 20, Temperaturen 

 von etwa 1330 1520" entsprechend. 



Fiir noch hohere Temperaturen, wie sie z. B. 

 im elektrischen Ofen erzielt werden, mufi 

 dann reiner Graphit verwandt werden. 



In der letzten Zeit sind auch Absichten be- 

 kannt geworden, die Ablauge der Sulfitzellu- 

 losefabriken zum Giefien der Tone zu 

 verwenden. 



Diese Ablauge, die organische, kolloide Stoffe, 

 Gerbstoffe, ferner ligninsulfonsauren Kalk, schwef- 

 lige Saure enthalt, ist versuchsweise schon zu 

 allem moglichen verwendet worden, als Putter- 

 mittel, als Gerbstoff, als Strafienstaubbindungs- 

 mittel ist sie benutzt worden ; es ist eine dunkel- 

 braune Fliissigkeit, die Konstitution des braunen 

 Farbstoffs ist noch nicht bekannt. 



Die Tone werden nun zum Giefien verwendbar, 

 wenn sie mit einer Lauge zusammengebracht 

 werden; dabei erfolgt eine kolloidchemische 

 Konstitutionsanderung der Tonteilchen, 

 die mit einer Volumenvergrofierung verbunden ist. 



Die Ablauge der Sulfitzellulosefabriken reagiert 

 aber sauer infolge ihres Gehalts an schwelliger 

 Saure, Sulfonsaure usw. ; infolgedessen erfolgt auf 

 Zusatz dieser Lauge keine Verfliissigung des Tons, 

 die ihn zum Giefien brauchbar macht, sondern 

 vielmehr eine Ansteifung, die eine Zunahme des 

 Elastizitatsgrads bedeutet. 



Denn alle Stoffe, die Wasserstoffionen ent- 

 halten und sauer reagieren, rufen eine Koag il- 

 lation der Kolloidstoffe der Tone und Kaoline 

 hervor, die mit einer Zunahme am Plastizitatsgrad 

 verbunden ist. 



Um diese Ablauge der Sulfitzellulosefabriken 

 zum Giefien der Tone zu verwenden, miifite erst 

 ihre Aziditat durch Zusatz von Laugen, Kalk usw. 

 beseitigt werden, was aber dann weiter keinen 

 Zweck haben wiirde. 



Dagegen lafit sich diese Ablauge, wie ich ge- 

 funden habe, beim Herstellen feuer fester 

 Steine verwenden, denen sie besondere vortreff- 

 liche Eigenschaften verleiht. 



Ferner adsorbieren Tone und Kaoline kompli- 

 ziert zusammengesetzte Farbstoffe und kol- 

 1 oidgeloste Stoffe; aber es mufi hierbei darauf 

 geachtet werden, dafi das benutzte Material ge- 

 niigend Kolloide in Beruhrung mit Wasser bildet. 

 So hat z. B. N. Carli beobachtet, *) dafi der von 

 ihm benutzte Kaolin kein kolloidgelostes Eisen- 

 h) - droxyd adsorbiert. 



Dagegen haben meine Versuche mit K a o 1 i n e n 

 aus Sachsen ergeben, dafi sie aufier kompliziert 

 zusammengesetzten Farbstoffen auch kolloides 

 Eisenhydroxyd adsorbieren. 



Sie miissen nur erst in Beziehung mit der 

 Feuchtigkeit der Luft Kolloide in genugender 

 Menge gebildet haben. Denn diese bedingen 

 neben der Plastizitat, Schwindung und Binde- 

 vermogen auch die Adsorptions fa higkeit 

 gegentiber diesen Stoffen. 



Zcitschr. phys. Chem. 2, 1912. 



